Bcsliiiiiiiiiiif; iliM' iipliselicii ('iiiislantcii ki ys(;illisiift'r Kf)r|fiM-. TST 



Übrigens ist £ in Folge der nicht absolut genauen Messungen 

 von ?• gewiss auf + 0-001 unsicher. Wollte man die extremen Beob- 

 achtungen in die Rechnung ziehen, so würde man für sp Werthe er- 

 halten zwischen 1-338 — l^o33. Erhalte ich bei Gelegenheit noch 

 schöneres Material, so werde ich ein der Hauptaxe paralleles Prisma 

 herzustellen versuchen; ich muss jedoch bemerken, dass meine 

 Beobachtungen mit den vonUescloizeaux publicirten (w = i-586, 

 £ =z 1-336) ziemlich gut stimmen. 



Stellt man die erhaltenen Resultate zusammen, so erhält man 

 für Chilesalpeter folgendes Schema: 



uj„ = 1^57933 £„ = 1-33406 



J, = 1-58739 «-00806 f _ 1.336O8 ^'^^'^^ W 



4 = 1-39343 0-00804 f _ ^.33,3^ O-OOnO (54) 



4 = 1 -62598 0-03035 f^ _ ^ .3,3^,, 0^00657 (210) 



Das Dispersionsvermögen berechnet für sich beide Strahlen zu 



A ^ 0^079419 

 A^ =: 0-027940 



YII. Kalisalpeter (KO, NO5). 



Krystallsystem: prismatisch, a : b : c = 1 : 0-7028 : 0-o843. 

 Charakter der Doppelbrechung: negativ. 



Die Exemplare, welche ich von Herrn Karl R. v. Hauer, Vor- 

 stand des chemischen Laboratoriums an der k.k. geologischen Reichs- 

 anstalt erhielt, hatten die Form von Fig. 4, waren s/^ZoIl lang, 1/3 Zoll 

 im Durchmesser, von wasserheller Durchsichtigkeit und vollkommen 

 rein, und bildeten hiedurch Prismen, welche ich ohne Deckgläs- 

 chen gebrauchen konnte. Dieser Umstand hatte mich auch bewogen 

 die schon von Miller gemachten Reobachtungen zu wiederholen und 

 das Dispersionsvermögen zu bestimmen. 



In krystallographischer Beziehung muss ich ferner noch auf eine 

 Form aufmerksam machen, welche ich an einem Krystalle, welcher in 

 einem ffrössern fast ganz eingewachsen war, beobachtet habe. Es ist 



